durch  Erhöhung  der  Temperatur. 
71 
Daß  durch  die  Erwärmung  beim  Steinsalz  eine  sehr  starke 
Verminderung  der  inneren  Reibung  herbeigeführt  wird,  er- 
wiesen sehr  zahlreiche,  unter  verschiedenen  Bedingungen  aus- 
geführte Versuche,  das  erwärmte  Steinsalz  auch  in  anderen 
Richtungen  zu  deformieren.  Sie  alle  zeigten  eine  überaus 
große  Zunahme  der  Plastizität  durch  Temperaturerhöhung,  so 
daß  nur  einige  Beispiele  erwähnt  zu  werden  brauchen. 
Biegungen  um  eine  zweizählige  Symmetrieachse 
lassen  sich  ebenso  leicht  durchführen  wie  um  eine  vierzählige: 
derartig  gebogene  Tafeln  zeigen  Translationsstreifen  nach  {110} 
besonders  deutlich,  aber  wieder  ohne  erhebliche  optische 
Anomalien.  Fig.  11  und  12  geben  eine  in  dieser  Weise  ge- 
bogene Tafel  von  zwei  Seiten  wieder:  man  sieht  deutlich, 
daß  eine  Würfelkante  hierbei  als  gerade  Linie  erhalten  bleibt : 
es  ist  dies  diejenige  Kante  des  Würfels,  die  mit  der  zwei- 
zähligen  Symmetrieachse,  um  welche  die  Krümmung  stattfand, 
in  einer  Xebensymmetrieebene  liegt.  Sehr  eigentümlich  ge- 
staltete Gebilde  erhält  man,  wenn  man  Spaltungsstücke  von 
der  Säulengestalt,  wie  sie  bisher  zu  Biegungen  um  eine  Würfel- 
kante benützt  wurden,  um  eine  zweizählige  Symmetrieachse 
biegt.  Biegt  man  bei  gleicher  Aufstellung  der  Spaltungs- 
stücke, wie  sie  der  Beschreibung  der  oben  geschilderten  Ver- 
suche zugrunde  gelegt  wurden,  um  die  Senkrechte  auf  (101), 
so  werden  die  Flächen  (100)  und  (001)  konvex,  die  Flächen 
(001)  und  (100)  konkav  gekrümmt.  Die  konvexen  Flächen 
bedecken  sich  mit  einem  dichten  Netz  von  Translationsstreifen, 
die  konkaven  erscheinen  auch  hier  glatt  und  (001)  trägt  wieder 
in  der  Nähe  der  Umbiegungsstelle  einen  deutlichen  Wulst. 
Die  Winkel  der  Zone  (001)  :  (100)  verzerren  sich  natürlich, 
aber  die  Zone  bleibt  insoweit  erhalten,  daß  ihre  gekrümmten 
Kanten  in  unter  sich  parallelen  Ebenen  liegen  (Fig.  13).  Die 
Spaltbarkeit  nach  (001)  und  (100)  bleibt  auch  hier  erhalten, 
nach  (010)  nimmt  sie,  ganz  entsprechend  dem  Verhalten  der 
um  eine  Würfelkante  gebogenen  Säulchen,  von  den  Enden 
nach  der  Umbiegungsstelle  an  Vollkommenheit  ab  und  geht 
schließlich  in  muscheligen  Bruch  über. 
Biegungen  um  beliebige,  kristallographisch  nicht 
definierbare  Richtungen  lassen  sich  bei  erwärmten  Stein- 
salzstückchen gleichfalls  mit  großer  Leichtigkeit  durchführen. 
